34 — 
lion du coefficient d’élasticité sont simultanément les deux con¬ 
ditions les plus favorables sous ce rapport. 
L’alliage se forge bien; mais dans le passage de la forme cir¬ 
culaire d’un lingot à la forme carrée, à l’étampe, il a été re¬ 
connu qu’il se présentait dans la section transversale des courbes 
de plus grande tension moléculaire, provenant même de petites 
ruptures, sous la forme de deux systèmes d’hyperboles conti¬ 
guës ayant leurs quatre sommets vers le centre. Il est de la 
plus grande importance d’éviter toute irrégularité de tension 
moléculaire, et M. Tresca pense que cette expérience est assez 
probante pour déterminer la Commission à restreindre le for- 
geage des règles définitives à un martelage ou à un laminage 
bien égal, en conservant une similitude complète entre la sec¬ 
tion primitive de la barre et sa section finale. Sous ce rapport, 
la section rectangulaire lui paraîtrait préférable, sauf à y prati¬ 
quer après coup des rainures latérales si, contre son opinion, 
on les crovait utiles. 
V 
L’alliage de platine et d’iridium se polit difficilement; les 
poudres de matières dures s’y incrustent d’une manière telle¬ 
ment intime qu’il faut renoncer absolument à leur emploi, et 
ne compter que sur celui de la lime et du charbon. Les points 
durs signalés précédemment paraissent au contraire corres¬ 
pondre, dans l’échantillon qui est mis sous les yeux de la com¬ 
mission, à de petites soufflures, qu’un forgeage plus prolongé 
aurait peut-être fait disparaître et que l’on éviterait sans doute 
dans des coulées plus copieuses. 
L’alliage se coupe très-bien sous l’action du diamant. Les 
copies, faites sur le comparateur en ce moment installé dans la 
chambre de cuivre, de plusieurs divisions du dixième de milli¬ 
mètre ont été vues avec un grossissement de 300 et 600 fois. Le 
canal creusé par l’outil est parfaitement cylindrique; éclairé un 
peu obliquement dans le sens longitudinal, comme le recom¬ 
mandait avec raison M. Chisholm dans notre dernière réunion, 
il est d’une largeur parfaitement régulière, de 3 millièmes de 
millimètre, à bords très-francs, encore bien qu’un petit bour¬ 
relet de matière ait été refoulé sur les bords et y forme une 
saillie continue, qui ne paraît pas cependant devoir nuire à 
l’exactitude du pointé. 
M. Tresca pense que ce bourrelet doit être respecté à peine 
